m HiSTOmË NATURELLE 
fonle par le Iraitemeiit au fourneau ; pour cela on diminuera d’un hui- 
tième ou même d’un sixième la quantité de mine que l’on impose à 
chaque charge sur la même quantité de charbon , ce qui seul suffira 
pour changer la qualité de la fonte; car alors on obtiendra des lingots 
moins sonores, dont la matière, au lieu d’être blanche et à gros grains, 
sera grise et à petits grains serrés; et si l’on compare la pesanteur spé- 
cifique de ces deux fontes, celle-ci pèsera plus de cinq cents livres le 
pied cube, tandis que la première n’en pèsera guère que quatre cent 
soixante-dix ou (piatre cent soixante-quinze ; et cette fonte grise à gu-ains 
serrés donnera du bon fer au travail ordinaire de l’affincrie, où elle 
demandera seulement un peu plus de temps et de feu pour se liquéfier *. 
Il en coûte donc plus au fourneau et plus à l’aftinerie pour obtenir 
’ La fonte lilaiiclic , dit M. de Grignon , est la plus mauvaise ; elle est blanclie lorsqu’on 
surcliarge le fourneau de trop de mine relativement au charbon ; elle peut aussi devenir telle 
par la négligence du fondeur , lorsqu’il n’a pas attention de travailler son ouvrage pour faire 
descendre doucement les charges et qu’il les laisse former une voùie au-dessus de la (uyère, 
et toutes les fois que la fusion n’est pas exacte, et que la mine est précipitée dans le bain sans 
être assez préparée, et enfin lorsque, par quelque cause que ce soit, la chaleur se trouve diiiii- 
nuce dans le fourneau. La fonte blanche est sonore, dure et fragile : elle est très-lusible au 
feu, mais elle donne un fer cassant, dur et rouverain. 
La fonte qu’on appelle truitée est parsemée de taches gr ises ; elle est moins mauvaise que la 
fonte purement blanche; cette fonte truilée est très-propre à faii-e de gros ouvrages , comme 
des enclumes; elle se travaille aisément et donne de meilleur fer que les fontes blanches. 
Une fonte grise, devient blanche, dure cl cn.«santc lorstiu’oit la coule dans un moule Irurnide, 
et à une petite épaisseur ; la partie la plus mince est plus blanclrc que le reste; celle qui suit 
est truilée, et il tr’y a que les endroits les plus épais dont la fonte soit grise. 
La fonte grise donne le rrteilleur fer: il y ou a de deux espèces, l’une d’un gris cendré, et 
l’autre d’un gris beaucoup [rlus foncé, tirant sur le brun noir; la pr'cmière est la meilleure; 
clic sort rlu fourneau aussi fluide que de l’eau : celle fonte grise dans son étal de perfection 
donne une cristallisation régulière en la laissant refroidir leiilcmcnl pendant plusieurs jours; 
elle fait une retraite très-considérable sur cllc-mcmc : sa cristallisation est en forme pj rami- 
dalc, et se termine en une pointe très-aiguë ; elle se forme principalement dans les petites 
cavités de la fonte. 
La fonte grise est moins sonore que la blanche, parce qu’elle est plus douce, et que scs par- 
ties sont plus souples. 
La fonte brune ou noirâtre est telle, parce qu’on a donne trop peu de minei-elativement au 
charbon, et que la chaleur du fourneau était trop grande ; cllcest moins pesante cl plus poreu.se 
que l’autre foute, cl plus douce à la lime; elle s’égrène plus facilement, mais se casse plus difli- 
cilcment; elle est très-dure à fondre, mais elle donne un bon fer nerveux : ses cristaux sont 
de la même for me que ceux de la fonte grise, mais seulement plus courts. Cette fonte brune ou 
noire ne réussit pas pourmouler des piècesiuinces, parce qu’elle ne prend pas bien les impres- 
sions; mais elle est très-bonne i>our de grosses pièces de résistance, comme tourillons, colliers 
d’arbres, etc. 11 se forme beaucoup d’écaillcs minces et de liinaillesur cette fonte noirc,porèuse 
cl soufflée ; celle limaille est assez semblable à du mica noir ou au sablon ferrugineux qui se 
trouve dans <|uclques mines, et qui ressemble aussi au sablon ferrugineux de la platine; ces 
petites lames sont autant de parcelles atténuées du régule de fer. Mémoires de Physique, par 
M. de Grignon, p. 60 et suiv. 
